SÉANCE DU l3 MARS I922. 761 



Nombre de coups de iiioiitoii Travail de rupture (en kgiii) Rapport du travail 



. „ ^ , — ^— ^11 — de rupture 



avant après avant après avant et après 



traitement, traitement. traitement. traitement. traitement. 



A. 7 16 42,0 j39,2 3,3 



B 5 10 27,0 69,0 2,5 



G 5 i3 27,0 loi ,4 3,7 



D 7 10 42,0 69,0 1,6 



L'amélioration est plus faible pour la fonte D qui contient seulement 

 10 pour 100 de carbone combiné, tandis que les fontes A. B. C en con- 

 tiennent respectivement 20, 20 et 18 pour 100. 



Ceci est conforme à la conception exposée plus haut; il est logique en elle t 

 que l'influence de la trempe et du revenu soit d'autant moins accentuée que 

 l'élément modifié par ce trailement, c'est-à-dire le carbone combiné, est en 

 proportion plus faible. 



La conséquence de ces essais peut être importante au point de vue indus- 

 triel; ils démontrent en effet l'influence d'un traitement thermique con- 

 venable sur les propriétés mécaniques des moulages et notamment ce 

 que l'on peut espérer en obtenir sur les projectiles en fonle aciérée. 



CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la séparation de l'oxyde ferriq ne et de l'alu- 

 mine d'avec la chaux par la méthode des azotates. Note de M. Charriou. 

 présentée par M. H. Le Chatelier. 



La séparation de l'oxyde ferrique et de l'alumine d'avec la chaux par la 

 méthode des azotates de H. Sainte-Claire Deville, (') est incomplète par 

 suite de l'entraînement de la chaux par Toxyde feriique et l'alumine. .l'aL 

 recherché les moyens d'annu'er ces entraînements. 



Influence de la température de décomposition des azotates. — Après le trai- 

 tement par la chaleur, la masse était reprise avec So""'' d'une solution bouil- 

 lante d'azotate d'ammoniaque à 4 pour 100 conservée à chaud pendant une 

 heure, puis. lavée à l'eau bouillante. 



(») Ann. Ch. Ph., .3« série, t. 38,;i853, p. 5. 



